natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Измервателният уред трябва да бъде здрав, лесен за поставяне и използване, нечувствителен към въздушни течения и стабилен при калибриране.
For calibration of the radiator, a heat flux meter (radiometer) of the Gardon (foil) type with a design range not exceeding 10 W/cm2 shall be used.
Измервателният уред трябва да има грешка в рамките на ± 3 процента и повторяемост в рамките на 0,5 процента.
The target receiving radiation, and possibly to a small extent convection, shall be flat, circular, not more than 10 mm in diameter and coated with a durable matt black finish.
Калибрирането на измерителя на топлинния поток се проверява всеки път, когато се прави повторно калибриране на радиатора, чрез сравнение с измервателен уред, пазен като контролен еталон и който не се използва за друга цел.
The target shall be contained within a water cooled body the front face of which shall be of highly polished metal, flat, coinciding with the plane of the target and circular, with a diameter of about 25 mm.
Контролният еталонен уред трябва да бъде напълно калибриран през една година спрямо национален еталон.
Radiation shall not pass through any window before reaching the target.
Проверка на калибрирането
The instrument shall be robust, simple to set up and use, insensitive to draughts, and stable in calibration.
Облъчеността, получена от входящата мощност, която при първоначалното калибриране е отговаряла на облъченост от 3 W/cm2, трябва да се проверява често (най-малко на всеки 50 работни часа) и изпитвателната установка трябва да бъде повторно калибрирана, ако такава проверка покаже отклонение, по-голямо от 0,06 W/cm2.
The instrument shall have an accuracy of within ± 3 % and a repeatability within 0,5 %.
Процедура на калибриране
The calibration of the heat flux meter shall be checked whenever a recalibration of the radiator is carried out, by comparison with an instrument held as a reference standard and not used for any other purpose.
Изпитвателната установка се поставя в околна среда, в която по принцип няма въздушни течения (не повече от 0,2 m/s).
The reference standard instrument shall be fully calibrated at yearly intervals in accordance with a national standard.
Измерителят на топлинен поток се поставя в изпитвателната установка в положението на образеца, така че чувствителният елемент на измерителя да е разположен централно спрямо повърхността на радиатора.
Calibration check
Включва се електрическото захранване и се установява входящата мощност при контролера, необходима да произведе в центъра на повърхността на радиатора облъченост от 3 W/cm2.
The irradiance produced by the power input which the initial calibration has shown to correspond to an irradiance of 3 W/cm2 shall be frequently checked (at least once every 50 operating hours) and the apparatus shall be recalibrated if such a check reveals a deviation greater than 0,06 W/cm2.
След регулиране на уреда за мощност да регистрира 3 W/cm2 трябва да има период от пет минути без по-нататъшно регулиране, за да се осигури равновесие.
Calibration procedure
Опората за образците трябва да бъде метален пръстен (фигура 1).
The apparatus shall be placed in an environment essentially free of air currents (not more than 0,2 m/s).
Отгоре на тази опора е поставена решетка, изготвена от неръждаеми стоманени телове, със следните размери:
Place the heat flux meter in the apparatus in the specimen position so that the target of the heat flux meter is located centrally within the radiator surface.
вътрешен диаметър: 118 mm,
Switch on the electricity supply and establish the power input of the controller required to produce irradiance at the centre of the radiator surface of 3 W/cm2.
размер на отворите: квадрат 2,10 mm,
Adjustment to the power unit to record 3 W/cm2 should be followed by a five minute period without further adjustment to ensure equilibrium.
диаметър на стоманения тел: 0,70 mm.
The support for the samples shall be a metallic ring (Figure 1).
Съдът се състои от цилиндрична тръба с вътрешен диаметър 118 mm и дълбочина 12 mm.
On top of this support a grill, made of stainless steel-wire, is placed with the following dimensions:
Съдът се напълва с памучна вата.
Interior diameter: 118 mm,
Вертикална колона служи за опора на елементите, посочени в точки 2.1, 2.3 и 2.4.
Dimension of the holes: 2,10 mm square,
Радиаторът е поставен отгоре на опората по такъв начин, че излъчващата повърхност да е хоризонтална и излъчването надолу.
Diameter of the steel-wire: 0,70 mm.
Към колоната е предвиден лост/педал, за да повдига бавно опората от радиатора.
The receptacle shall consist of a cylindrical tube with an interior diameter of 118 mm and a depth of 12 mm.
Трябва също да бъде предвидена дръжка, за да може радиаторът да се връща в своето нормално положение.
The receptacle shall be filled with cotton wool.
В нормалното си положение осите на радиатора, опората за образеца и съда трябва да съвпадат.
A vertical column shall support the items specified in paragraphs 2.1, 2.3 and 2.4.
Изпитваните образци са с размери: 70 mm × 70 mm.
The radiator is placed on top of the support in a manner such that the radiating surface is horizontal and the radiation is downwards.
По същия начин се вземат образци от готови изделия, когато формата на изделието позволява.
A lever/pedal shall be provided in the column to lift the support of the radiator slowly.
Ако не е възможно, изпитването се провежда съгласувано с техническата служба върху първоначалната широчина на материала, което трябва да се посочи в протокола от изпитването.
It shall also be provided with a catch in order to ensure that the radiator can be brought back in its normal position.
Съставни материали (вж. точка 6.1.3 от Правилото) се изпитват като материали с еднородна структура.
In their normal position, the axes of the radiator, the support for the sample and the receptacle shall coincide.
В случай на материали, изготвени от насложени слоеве от различен състав, които не са съставни материали, всички слоеве от материала, включени до дълбочина 13 mm от повърхността, гледаща към съответното отделение (вътрешното отделение, отделението на двигателя или обособено отоплително отделение), се изпитват индивидуално.
The test samples shall measure: 70 mm × 70 mm.
Общата маса на изпитвания образец трябва да е най-малко 2 g.
Samples shall be taken in the same way from finished products, when the shape of the product permits.
Ако масата на един образец е по-малка, се добавят достатъчен брой образци.
If it is impossible, the test shall be carried out, in accordance with the Technical Service, on the initial width of the material which shall be mentioned in the test report.
Ако двете страни на материала се различават, трябва да се изпитат и двете, което означава, че трябва да се изпитат осем образеца.
Composite materials (see paragraph 6.1.3 of the Regulation) shall be tested as if they were of uniform construction.
Образците и памучната вата се привеждат към характеристиките на околния въздух най-малко 24 часа при температура 23 °C ± 2 °C и относителна влажност 50 ± 5 процента и се държат при тези условия до самото изпитване.
In the case of materials made of superimposed layers of different composition which are not composite materials, all the layers of material included within a depth of 13 mm from the surface facing towards the respective compartment (interior, engine or separate heating compartment) shall be tested individually.
Образецът е поставен на опората и последната е така разположена, че разстоянието между повърхността на радиатора и горната страна на образеца е 30 mm.
The total mass of the sample to be tested shall be at least 2 g.
Съдът с памучната вата е поставен под решетката на опората на разстояние 300 mm.
If the mass of one sample is less, a sufficient number of samples shall be added.
Радиаторът се поставя встрани, така че да не може да излъчва върху образеца и се включва.
If the two faces of the material differ, both faces must be tested, which means that eight samples are to be tested.
Когато достигне пълната си мощност, той се разполага над образеца и измерването на времето започва.
The samples and the cotton wool shall be conditioned for at least 24 hours at a temperature 23 °C ± 2 °C and a relative humidity of 50 ± 5 % and shall be maintained under these conditions until immediately prior to testing.
Ако материалът се топи или деформира, височината на радиатора се изменя, за да се поддържа разстоянието от 30 mm.
The sample is placed on the support and the latter is so positioned that the distance between the surface of the radiator and the upper side of the sample is 30 mm.
Ако материалът се запали, след три секунди радиаторът се поставя встрани.
The receptacle, including the cotton wool, is placed beneath the grill of the support at a distance of 300 mm.
Той се връща на мястото си, когато пламъкът загасне и същата процедура се повтаря толкова пъти, колкото е необходимо през първите пет минути от изпитването.
The radiator is put aside, so that it cannot radiate on the sample, and switched on.
След петата минута от изпитването:
When it is on full capacity it is positioned above the sample and timing is started.
ако образецът е загаснал (независимо дали се е запалил през първите пет минути от изпитването), радиаторът се оставя на място даже ако образецът се запали отново;
If the material melts or deforms, the height of the radiator is modified to maintain the distance of 30 mm.
ако материалът гори, се изчаква изгасване, преди радиаторът да се върне отново в положението си.
If the material ignites, the radiator is put aside three seconds afterwards.
И в двата случая изпитването се продължава с допълнителни пет минути.
It is brought back in position when the flame has extinguished and the same procedure is repeated as frequently as necessary during the first five minutes of the test.
РЕЗУЛТАТИ
After the fifth minute of the test:
Наблюдаваните явления се отбелязват в протокола от изпитването, като например:
if the sample has extinguished (whether or not it has ignited during the first five minutes of the test) leave the radiator in position even if the sample reignites;
падането на капки, ако има, независимо дали са горящи;
if the material is flaming, await extinction before bringing the radiator into position again.
дали се е получило запалване на памучната вата.
In either case, the test shall be continued for an additional five minutes.
Метален пръстен (неподвижен) Подвижен метален пръстен
RESULTS
1 = Радиатор
Observed phenomena shall be noted in the test-report, such as:
2 = Образец
the fall of drops, if any, whether flaming or not;
3 = Решетка (за опора на образеца)
if ignition of the cotton wool has taken place.
4 = Памучна вата
Metallic ring (fixed)
5 = Съд
1 = Radiator
Решетка
2 = Sample
ПРИЛОЖЕНИЕ 8
3 = Grill (for the support of the sample)
ИЗПИТВАНЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВЕРТИКАЛНАТА СКОРОСТ НА ГОРЕНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ
4 = Cotton wool
В случай на изотропен материал се подлагат на изпитване три образеца, а в случай на анизотропен материал — шест образеца.
5 = Receptacle Detail of the metallic rings for the support of the sample
Това изпитване се състои в излагане на образци, които са държани във вертикално положение, на пламък и определяне скоростта на разпространение на пламъка през изпитвания материал.
Mobile metallic ring Grill
Изпитвателната установка се състои от:
ANNEX 8
държател на образеца;
TEST TO DETERMINE THE VERTICAL BURNING RATE OF MATERIALS
горелка;
Three samples shall undergo the test in the case of an isotropic material, or six samples in the case of a non-isotropic material.
вентилационна система за изтегляне на газ и продуктите на горенето;
This test consists of exposing samples, held in a vertical position, to a flame and determining the speed of propagation of the flame over the material to be tested.
шаблон;
The apparatus shall consist of:
маркиращи нишки от бели мерсеризирани памучни нишки с максимална линейна гъстота 50 tex.
a specimen holder;
Държателят на образеца се състои от правоъгълна рамка с височина 560 mm и трябва да има два здраво свързани успоредно пръта на разстояние 150 mm един от друг, на които се закрепват щифтове за поставяне на образеца за изпитване, която е разположена в равнина, отстояща най-малко на 20 mm от рамката.
a burner;
Монтажните щифтове не трябва да са с диаметър, по-голям от 2 mm, и трябва да са с дължина най-малко 27 mm.
a ventilation system to extract gas and combustion products;
Щифтовете се разполагат на успоредните прътове на местата, показани на фигура 1.
a template;
Рамката трябва да се постави на подходяща опора, за да се поддържат прътовете вертикално ориентирани по време на изпитването (за целите на определянето на положението на образеца върху щифтовете в равнина, отдалечена от рамката, могат да се поставят дистанционни втулки с диаметър 2 mm в съседство до щифтовете).
marker threads of white mercerised cotton threads having a maximum linear density of 50 tex.
Горелката е описана на фигура 3.
The specimen holder shall consist of a rectangular frame of 560 mm high and shall have two rigidly connected parallel rods spaced 150 mm apart on which pins shall be fitted for mounting the test specimen which is located in a plane at least 20 mm from the frame.
Подаваният газ към горелката може да бъде технически пропан или технически бутан.
The mounting pins shall be not greater than 2 mm in diameter and at least 27 mm long.
Горелката се разполага пред, но и под образеца така, че да лежи в равнина, минаваща през вертикалната осева линия на образеца и да бъде перпендикулярна на неговата челна повърхност (вж. фигура 2) по начин, при който надлъжната ос е наклонена под ъгъл 30 спрямо вертикалата към долния ръб на образеца.
The pins shall be located on the parallel rods at locations shown in Figure 1.
Разстоянието между върха на горелката и долния край на образеца трябва да е 20 mm.
The frame shall be fitted onto a suitable support to maintain the rods in a vertical orientation during testing (for the purpose of locating the specimen on the pins in a plane away from the frame, spacer stubs 2 mm in diameter may be provided adjacent to the pins).
Изпитвателната установка може да се постави във вентилационен шкаф, при условие че вътрешният обем е най-малко 20 пъти, но не повече от 110 пъти, по-голям от обема на изпитвателната установка, и при условие че нито един от размерите за височина, широчина или дължина на вентилационния шкаф не е повече от 2,5 пъти по-голям от другите два размера.
The burner is described in Figure 3.
Преди изпитването се измерва вертикалната скорост на въздуха през вентилационния шкаф на 100 mm пред и зад крайното положение, в което ще бъде поставена изпитвателната установка.
The gas supplied to the burner can be either commercial propane gas or commercial butane gas.
Скоростта трябва да бъде между 0,10 и 0,30 m/s, за да се избегне евентуално неудобство за оператора заради продуктите на горенето.
The burner shall be positioned in front of, but below, the specimen such that it lies in a plane passing through the vertical centreline of the specimen and perpendicular to its face (see Figure 2), such that the longitudinal axis is inclined upwards at 30° to the vertical towards the lower edge of the specimen.
Използва се плосък здрав шаблон, направен от подходящ материал, и с размер, отговарящ на размера на образеца.
The distance between the tip of the burner and the lower edge of the specimen shall be 20 mm.
В шаблона се пробиват отвори с диаметър приблизително 2 mm, които са разположени така, че разстоянието между центровете на отворите да съответства на разстоянието между щифтовете на рамките (вж. фигура 1).
The test apparatus may be placed in a fume cupboard assembly provided that the internal volume is at least 20 times, but not more than 110 times, greater than the volume of the test apparatus and provided that: no single height, width, or length dimension of the fume cupboard is greater than 2,5 times either of the other two dimensions.
Отворите трябва да се намират на равно разстояние от вертикалните осеви линии на шаблона.
Before the test, the vertical velocity of the air through the fume cupboard shall be measured 100 mm in front of and behind the final position where the test apparatus will be located.
Размерите на образците са: 560 × 170 mm.
It shall be between 0,10 and 0,30 m/s in order to avoid possible discomfort, by combustion products, to the operator.
Ако размерите на материал не позволяват да се вземе образец с дадените размери, изпитването се провежда съгласувано с техническата служба върху действително използвания размер на материала, което трябва да се посочи в протокола от изпитването.
A flat rigid template made of suitable material and of a size corresponding to the size of the specimen shall be used.
Когато дебелината на образеца е повече от 13 mm, тя се намалява на 13 mm чрез механичен процес, извършван от страната, която не гледа към съответното отделение (вътрешното отделение, отделението на двигателя или обособено отоплително отделение).
Holes approximately 2 mm in diameter shall be drilled in the template and positioned so that the distances between the centres of the holes correspond to the distances between the pins on the frames (see Figure 1).
Ако не е възможно, изпитването се провежда, съгласувано с техническата служба, върху първоначалната дебелина на материала, което трябва да се посочи в протокола от изпитването.
The holes shall be located equidistant about the vertical centrelines of the template.
Образците се привеждат към околните условия в продължение на най-малко 24 часа при температура 23 °C ± 2 °C и относителна влажност 50 ± 5 процента и се държат при тези условия непосредствено до самото изпитване.
The samples dimensions are: 560 × 170 mm.
Изпитването се провежда във въздух с температура между 10 °C и 30 °C и относителна влажност 15 процента и 80 процента.
If the dimensions of a material do not permit taking a sample of the given dimensions the test shall be carried out, in accordance with the Technical Service, on the fitted size of the material which shall be mentioned in the test report.
Горелката се загрява предварително в продължение на 2 минути.
When the thickness of the sample is more than 13 mm, it shall be reduced to 13 mm by a mechanical process applied to the side which does not face the respective compartment (interior, engine or separate heating compartment).
Височината на пламъка се регулира на 40 ± 2 mm, измерено на разстояние между върха на тялото на горелката и жълтата част на пламъка, когато горелката е ориентирана вертикално и пламъкът се наблюдава на слаба светлина.
If it is impossible, the test shall be carried out in accordance with the Technical Service the initial thickness of the material, which shall be mentioned in the test report.
Образецът се поставя (след като са определени местоположенията на задните маркиращи нишки) на щифтовете на изпитвателната рамка, след като е проверено, че щифтовете преминават през маркираните точки на шаблона и че образецът е отдалечен на най-малко 20 mm от рамката.
The samples shall be conditioned for at least 24 hours at a temperature of 23 °C ± 2 °C and a relative humidity of 50 ± 5 % and shall be maintained under these conditions until immediately prior to testing.
Рамката се монтира върху опората така, че образецът да е вертикален.
The test shall be carried out in an atmosphere having a temperature between 10 °C and 30 °C and a relative humidity between 15 % and 80 %.
Маркиращите нишки се закрепват хоризонтално пред и зад образеца на местата, показани на фигура 1.
The burner shall be preheated for 2 minutes.
На всяко място се поставя клуп от нишка, така че двата сегмента да са на разстояние 1 mm и 5 mm от предната и задната повърхност на образеца.
The flame height shall be adjusted to 40 ± 2 mm measured as the distance between the top of the burner tube and the tip of the yellow part of the flame when the burner is vertically oriented and the flame is viewed in dim light.
Всеки клуп се закрепва към подходящо устройство за измерване на време.
The specimen shall be placed (after the rearward marker threads have been located) on the pins of the test frame, making certain that the pins pass through the points marked off from the template and that the specimen is at least 20 mm removed from the frame.
Нишките трябва да са достатъчно опънати, за да поддържат положението си спрямо образеца.
The frame shall be fitted on the support so that the specimen is vertical.
Образецът се подлага на действието на пламък за 5 секунди.
The marker threads shall be attached horizontally in front of and behind the specimen at the locations shown in Figure 1.
Счита се, че се е получило запалване, ако образецът продължава да гори в продължение на 5 секунди след отстраняване на запалващия пламък.
At each location, a loop of thread shall be mounted so that the two segments are spaced 1 mm and 5 mm from the front and rear face of the specimen.
Ако не се е получило запалване, в продължение на 15 секунди на пламък се подлага друг образец приведен към околните условия.
Each loop shall be attached to a suitable timing device.
Ако някой резултат от серия от три образеца надвишава минималния резултат с 50 процента, се изпитва друга серия от три образеца за тази посока или страна.
Sufficient tension shall be imposed to the threads to maintain their position relative to the specimen.
Ако един или два образеца от серия от три образеца не успеят да изгорят до горната маркираща нишка, се изпитва друга серия от три образеца за тази посока или страна.
The flame shall be applied to the specimen for 5 seconds.
Трябва да бъдат измерени следните времена в секунди:
Ignition shall be deemed to have occurred if flaming of the specimen continues for 5 seconds after removal of the igniting flame.
от началото на подлагане на действието на запалващия пламък до скъсването на една от първите маркиращи нишки (t1);
If ignition does not occur, the flame shall be applied for 15 seconds to another conditioned specimen.
от началото на подлагане на действието на запалващия пламък до скъсването на една от вторите маркиращи нишки (t2);
If any result in any set of three specimens exceeds the minimum result by 50 %, another set of three specimens shall be tested for that direction or face.
от началото на подлагане на действието на запалващия пламък до скъсването на една от третите маркиращи нишки (t3).
If one or two specimens in any set of three specimens fail to burn to the top marker thread, another set of three specimens shall be tested for that direction or face.
Ако образецът не се запали или не продължи да гори, след като огънят е загаснал, или ако пламъкът угасне преди разрушаването на една от първите маркиращи нишки, така че не е измерено време на горене, се счита, че скоростта на горене е 0 mm/min.
The following times, in seconds, shall be measured:
Ако образецът се запали и пламъците на горящия образец достигнат височината на третите маркиращи нишки, без да бъдат разрушени първата и втората маркиращи нишки (напр. поради характеристиките на материала на образеца от тънък материал), се счита, че скоростта на горене е над 100 mm/min.
from the start of the application of the igniting flame to the severance of one of the first marker threads (t1);
Наблюдаваните явления се отбелязват в протокола от изпитването, като се включват:
from the start of the application of the igniting flame to the severance of one the second marker threads (t2);
продължителностите на горене: t1, t2 и t3 в секунди, и
from the start of the application of the igniting flame to the severance of one the third marker threads (t3).
съответните изгорени разстояния: d1, d2 и d3 в mm.
If the sample does not ignite or does not continue burning after the burner has been extinguished or if the flame extinguishes before the destruction of one of the first marker threads occurred, so that no burning time is measured, the burning rate is considered to be 0 mm/min.
Скоростта на горене V1 и скоростите V2 и V3, ако е приложимо, се изчисляват (за всеки образец, ако пламъкът достигне най-малко една от първите маркиращи нишки), както следва:
If the sample does ignite and the flames of the burning sample do reach the height of the third marker threads without destroying the first and second marker threads (e.g. due to material characteristics of thin material sample), the burning rate is considered to be more than 100 mm/min.